240 ANNALES DU MUSÉUM 
Aprèsun feu de 50 minutes et trés-vif dans les derniers 
momens, J ai pensé que tout le mercure devoit avoir passé , 
j'ai démonté l'appareil. Le total du mercure condensé dans 
la cavette s'est trouvé de 4o grammes; dans la cornue, 
j'ai trouvé le chróme oxidé sous forme d'une fécule légère, 
d'un vert extrómement intense, et dont le poids ne s'éle- 
voit qu' à 06,5. 
Le col de la cornue étoit tapissé D nt de quelques 
petites portions d'oxide vert et d'une substance d'un rouge 
plus foncé que celui du chrómate de mercure, mais que 
je suppose étre ke méme » combinaison avec gelques modi- 
fications. - 
Je n'ai point e encore ppc le poids du gaz oxi- 
gène , mais il est aisé de voir que le déficit 05,7 moins la 
quantité d’oxigène qui constitue l'oxide du mercure au 
minimum, exprime à-peu-prés la différence qui existe 
entre l'état d'oxidation et celui d'acidité du chróme. 
Cet oxide seul par son mélange avec le carbonate de 
plomb(blanc de plomb ) fournit des teintes solides et va- 
riées , mais il est plus avantageux sans doute de l'employer 
à l’état de combinaison avec une terre ; car il paroît certain 
que dans cette circonstance les cotes des oxides métal- 
liques acquièrent plus de brillant et de solidité, comme 
nous en avons l'exemple dans le bleu d'outremer, le bleu 
de Cobalt, la terre de Sienne , etc. 
. Le vert de chróme outre l'avantage de servir à la pein- 
ture à l'huile et à la gouache, offre celui de pouvoir, avec 
.. la quantité de fondant nécessaire, être appliqué immédia- 
tement sur la porcelaine, et de supporter le plus grand 
feu sans PRS altération. Il peut servir à peindre sur 
